( 'i8i ) 

 fer doux et d'acier ordinaire m'ont donné des nombres très voisins de ceux 

 d'Ewing et Low ( ' ). 



» Voici quelques-uns des résultats que j'ai obtenus avec des aciers au 

 nickel qui m'ont été obligeamment envoyés jjar M. Ch.-Éd. Guillaume : 



» I. Acier irréversible contenant 24, i pour loo de nickel et o,3 pour loo 

 de carbone. (Température moyenne pendant l'expérience : iS".) 



» Ce tableau montre que la perméabilité augmente sensiblement dans 

 des champs intenses ('). 



» II. Aciers réversibles contenant l'un 26 pour 100, l'autre 27,2 pour 100 

 de nickel. 



» La perméabilité atteint la valeur de 1,19 pour un champ voisin 

 de /(ooo unités C.G.S. Elle reste pratiquement constante jusqu'à 

 H = 3oooo unités C.G.S. 



» in. Aciers renfermant, avec le nickel, de petites quantités de chrome 

 ou de manganèse. 



» Les nombres obtenus montrent que la perméabilité diminue régu- 

 lièrement lorsque le champ augmente. 



» Voici les valeurs de B, H et [j. poin- les champs minima et maxima que 

 j'ai employés : 



B. H. [i. 



8834 5356 i,6i 



87766 80704 I ,28 



10698 3427 3,12 



40756, 80643 1,88 



5 618 853o 1,59 



40279 80748 1,81 



( 4925 8220 1,52 



I 88990 29992 i,3o 



( 10166 8128 8,25 



( 36 I i3 80094 I ,20 



( 14964 8246 4)6i 



( 59065 80446 I ,94 



Acier à 27 ,2 p. 100 de nickel et i,48 p. 100 de chrome. . 

 Acier à 29, i p. 100 de nickel et 1,4 p- 100 de chrome. . . 

 Acier à 80, 4 p. 100 de nickel et i,3 p. 100 de chrome. . . 

 Acier à 4' ,7 p- 100 de nickel et i, 3 p. loo de manganèse 

 Acier à 29,6 p. 100 de nickel et 1,1 p. 100 de manganèse 

 Acier à 85 p. 100 de nickel et o,3 p. 100 de manganèse. . 



(') EwiNG et Low, On the Magnetàation of Iron and other magnetic Metals in 

 very strong Fielc/s {Philos. Trans., p. 221 ; 1889). 



(-) Ce résultai confirme les prévisions de M. Ch.-Ed. Guillaume. 



